Nachträge. 827 



2. Bangkok-Teak. Rötlichbraun, etwas poröser und spröder als la. 

 Stammt aus Slam. Verwendbarkeit und Preis annäliernd wie bei I b. 



3. Java-Teak, »Djati«. Grau, spröde, stark porös, in den Poren oft 

 mit weißer Kalkausscheidung, die Sägen und Hobel stumpf macht. Weniger 

 geradwüchsig (»wirblig«), astreich, auch erheblich billiger als die indischen 

 Sorten, wenn von wild aufgewachsenen Bäumen stammend; beträchtlich wert- 

 voller und auch in den Abmessungen dem indischen Teakholze nahekommend, 

 wenn von Kulturbäumen geliefert. Unter den Teakbäumen Javas unter- 

 scheidet man übrigens viele Varietäten, hauptsächlich nach der Farbe und 

 den sonstigen Eigenschaften des Holzes. Hierüber Näheres bei Büsgen, 1. c, 

 wo auch über Härte und spez. Gewicht ausführiiche Angaben. Die große 

 Widerstandsfähigkeit gegen Tierfraß bei'uht vermutlich auf eigenartigen Kern- 

 stoffen. 



Über die Jahresringbildung von Tectona grandis siehe F. Geiger in 

 Jahrb. f. wiss. Bot. 55, 19 15, pp. 521—607. 



Zu p. 736, Lapacholhölzer: 



Nachträglich konnte das schon p. 737, 2) erwähnte, angeblich aus Ostindien 

 stammende Edelteakholz (der zweideutige Name »Moahholz« wird wegen 

 Verwechslungen mit dem unter Nr. 149 beschriebenen, im Holzhandel so be- 

 zeichneten australischen Holze zu vermeiden sein!) in einer von Herrn Dr. E. 

 Schreiber erhaltenen Probe untersucht werden. Diese erschien licht bräun- 

 lich gelb mit etwas rötlichem Tone, zeigte im Querschnitt verwaschene 

 »Jahresringe« und sehr zahlreiche, vorwiegend in Schrägzeilen gestellte helle 

 Pünktchen, die Gefäße in diesen gleich den sehr feinen Markstrahlen aber 

 erst unter der Lupe. Im Längsschnitt fein nadelrissig, im radialen dui'ch die 

 Markstrahlen fein querstreifig, bei Lupenbetrachtung auch im tangentialen mit 

 zarter Querstreifung. Von »lebhaftem Flimmern«, das Matthes u. Schreiber 

 (Berichte Deutsch. Pharmazeut. Gesellsch., 24, 1914, Heft 7/8, p. 404) an 

 der Oberfläche des Holzes bei geeigneter Beleuchtung wahrnahmen und auf 

 eingelagerte Kristalle von Lapachonon zurückführten, war an obigem Probe- 

 stücke nichts zu bemerken. Wohl aber zeigte dieses unter der Lupe stellen- 

 weise gelben Zellinhalt. Von mittlerer Härte und Schwere, spaltete es un- 

 vollkommen, war aber leicht schneidbar. Wasser wurde rötlich, Alkohol schön 

 orangerot gefärbt, der alkoholische Auszug durch Eisenchlorid tief gebräunt. 

 Die Mikrosublimation lieferte kleine bis große, orangegelbe bis röthchgelbe 

 (in Alkohol zerfließende) Tropfen; in vielen dieser entstanden nachträglich 

 raonokline goldgelbe Pyramiden, flache Prismen oder dendritische kristalli- 

 nische Bildungen, die dem von Matthes und Schreiber in diesem Holze 

 zu 0,1 Proz. nachgewiesenen Lapachol zuzuschreiben waren. Zusatz von Kali- 

 lauge zum Sublimate bewirkte in diesem unter anderem das Auftreten blut- 

 roter Tropfen von ungleicher Größe, stellenweise auch die Bildung ebenso 

 gefärbter Büschel zierlicher, vermutlich dem rhombischen Systeme ange- 

 hörender Kristallnadeln in einer aus feinsten röthchen Körnchen gebildeten 

 Grundmasse. Nach den oben genannten Autoren wirkt das Holz infolge seines 

 Gehaltes an ungesättigten freien Harzsäuren stark hautreizend. Das Mikro- 

 skop zeigt im Querschnitt des Holzes etwa 15 ziemlich dickwandige Gefäße 

 auf den mm^, einzeln oder zu 2 — 5 radial gereiht oder in Gruppen, 0,035 

 bis 0,12 mm weit, bei oft gleicher radialer wie tangentialer Breite. Die 

 Grundmasse bilden sehr dickwandige Fasern, im Querschnitt des Holzes meist 



